Conservation and restoration of silver objects
چاندی کی اشیاء کا تحفظ اور بحالی ایک ایسی سرگرمی ہے جو چاندی سے بنی تاریخی اور ذاتی قدر کی اشیاء کے تحفظ اور تحفظ کے لیے وقف ہے۔ جب ثقافتی ورثے پر لاگو ہوتا ہے تو یہ سرگرمی عام طور پر ایک محافظ بحالی کار کے ذریعہ کی جاتی ہے۔ تاریخی طور پر، چاندی سے بنی اشیاء مذہبی، فنکارانہ، تکنیکی اور گھریلو استعمال کے لیے بنائی گئی تھیں۔ تحفظ اور بحالی کا عمل آبجیکٹ کی خرابی کو روکنے اور سست کرنے کے ساتھ ساتھ مستقبل کے استعمال کے لیے آبجیکٹ کی حفاظت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ چاندی کی اشیاء سے نمٹنے کے دوران سطح کے داغ کی روک تھام اور اسے ہٹانا کنزرویٹر-ریسٹوررز کی بنیادی تشویش ہے۔ چاندی کا استعمال ایک قیمتی دھات ہے جس کی کان کنی 4000 قبل مسیح میں اناطولیہ (جدید ترکی) میں استعمال کے لیے کی گئی تھی۔ چونکہ چاندی لچکدار اور پائیدار ہے اس لیے اسے بہت سے مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا ہے جن میں زیورات، ٹیبل ویئر، زیورات، سکے، موسیقی کے آلات اور مووی فلم شامل ہیں۔ یہ اکثر دیگر دھاتوں پر چڑھانا کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ خالص سونے کے علاوہ تمام دھاتیں ہوا میں موجود بعض کیمیکلز کے سامنے آنے پر قدرتی طور پر خراب ہو جائیں گی۔ اعلی رشتہ دار نمی، نمی، اور فضائی آلودگی چاندی سمیت دھاتوں میں کٹاؤ کی عام وجوہات ہیں۔ چاندی کو کیمسٹری کی دنیا میں ایک عمدہ دھات کے طور پر جانا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ زنگ کے خلاف مزاحم ہے، لیکن مکمل طور پر مدافعتی نہیں ہے۔ چاہے چاندی کی چڑھائی ہو یا خالص چاندی، دھات کا مرکب ہوا اور گندھک کے سامنے آنے پر داغدار ہو جائے گا۔ داغ دھات (تانبہ، پیتل، چاندی وغیرہ) کی سطح پر ایک کیمیائی تعامل ہے۔ اور کشیدگی کی ایک پرت کا سبب بنتا ہے۔ چاندی کے داغ کے معاملے میں، چاندی سلفر کے ساتھ مل جاتی ہے اور سلور سلفایڈ (اے جی 2 ایس) بناتی ہے، جو کالا ہوتا ہے۔ اگر سلور سلفایڈ کی پرت کو ہٹا دیا جائے تو اصل سلور کی سطح کو بحال کیا جا سکتا ہے۔ کچھ دھاتوں پر، داغ ایک حفاظتی پرت کے طور پر کام کرتا ہے جسے پٹینا کہا جاتا ہے اور یہ عام طور پر تانبے اور کانسی کی چھت، تعمیراتی عناصر، مجسموں اور گھنٹیوں پر پایا جاتا ہے۔ کلیکشنز کیئر اسٹوریج اور ہینڈلنگ مناسب ہینڈلنگ، اسٹوریج اور ٹریٹمنٹ چاندی کی اشیاء کی خرابی کو روکنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ دھاتوں کو بہترین طور پر محفوظ کیا جاتا ہے جب انہیں یکساں اور کم نمی والے ماحول میں محفوظ کیا جاتا ہے، مثالی طور پر 40 فیصد رشتہ دار نمی یا اس سے کم پر۔ نم، نم مقامات جیسے تہھانے میں ذخیرہ کرنے پر چاندی آسانی سے خراب ہو جاتی ہے کیونکہ یہ داغدار ہونے میں تیزی لائے گی۔ کچھ اسٹوریج باکسز میں ایسے مواد ہوتے ہیں، جیسے لکڑی، تیزابی کاغذ، ربڑ، اور چپکنے والے، جو گیس کو ختم کرنے والے مواد کو ختم کر سکتے ہیں۔ کنزرویٹر چاندی کو سنبھالتے وقت نائٹریل دستانے پہنتے ہیں تاکہ جلد سے تیل، امونیا اور نمکیات کو سطح کو خراب کرنے سے روکا جا سکے۔ سلفر گیسوں کے ساتھ تعامل کو روکنا سلفر پر مشتمل گیسیں اور ذرات چاندی کی سطح کو داغدار کر سکتے ہیں۔ یہ تباہ کن ایجنٹ فضائی آلودگی، پینٹ، ٹیکسٹائل، بیکٹیریل ضمنی مصنوعات، اور دیگر کیمیائی طور پر علاج شدہ اشیاء یا تعمیراتی مواد سے آ سکتے ہیں۔ چاندی کو ذخیرہ کرتے وقت، عجائب گھر کے محافظ سلفر سے پاک ٹشو پیپر میں چاندی کو لپیٹتے ہیں اور ایک سخت مہر بند پولی تھیلین بیگ میں ذخیرہ کرتے ہیں۔ فعال چارکول بعض اوقات گندھک کو بیگ میں رکھ کر جذب کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے لیکن شے کے ساتھ براہ راست رابطے میں نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح، پیسیفک سلور کلاتھ کو بھی عجائب گھروں نے داغدار ہونے سے روکنے کے لیے استعمال کیا ہے۔ لیکورنگ لیکورنگ لکڑی یا دھات جیسی کسی چیز کی سطح پر سخت پائیدار فنش بنانے کا عمل ہے۔ پالش شدہ چاندی کو بعض اوقات داغدار ہونے سے بچانے اور زیادہ پالش ہونے سے روکنے کے لیے لاکھ لگایا جاتا ہے۔ مختلف قسم کے رال ہیں جو استعمال ہوتے ہیں جیسے ایکریلائڈ بی-72 اور انکریلاک۔ اگر چاندی کے ٹکڑے کھلے میں دکھائے جا رہے ہیں، جیسے کہ گھر یا عجائب گھر کے نمائشی کیس میں، تو ہوا کی نمائش سے کٹاؤ کو روکنا مشکل ہے۔ سطح کی کوٹنگ داغدار ہونے سے روکتی ہے یا اسے سست کرتی ہے اور یہ پیشہ ور افراد یا کنزرویٹر کے ذریعے کی جانے والی خدمت ہے۔ سب سے زیادہ استعمال ہونے والی کوٹنگز میں سے ایک اگاتین ہے۔ لاکھ کو ایسی سطح پر لگایا جاتا ہے جسے ایتھنول، ایسیٹون، یا میتھائل ایتھائل کیٹون سے صاف کیا گیا ہو۔ انسانی ہاتھوں سے نکلنے والے تیل لاکھ کو چاندی سے چپکنے سے روکتے ہیں۔ اگاتین نمبر۔ 27 (سیلولوز نائٹریٹ) اور پیرالائڈ بی-72 سب سے زیادہ استعمال ہونے والے لاکھ ہیں تاہم اس بات پر بحث ہے کہ کون سا لاکھ، سیلولوز نائٹریٹ یا ایکریلک بہترین ہے۔ چاندی کے علاج کے تاریخی طریقے چاندی سے اشیاء تیار کرنے کا فن، جسے سلور اسمتھنگ بھی کہا جاتا ہے، صدیوں سے جاری ہے۔ ہاتھ سے بنی چاندی کی اشیاء کی تخلیق کے ساتھ، ان اشیاء کی صفائی اور دیکھ بھال کا مسئلہ تشویش کا باعث تھا۔ سلور اسمتھ گاہکوں کو مشورہ دیتے کہ ان کی چاندی کی مناسب دیکھ بھال کیسے کی جائے۔ یہاں 17 ویں اور 18 ویں صدی میں چاندی کے کاریگروں کی طرف سے دی گئی ہدایات کی مثالیں ہیں۔ 1737-"اسے وقتا فوقتا صرف گرم پانی اور صابن سے، اسپنج سے صاف کریں، اور پھر اسے صاف پانی سے دھوئیں، اور اسے نرم لنن کپڑے سے اچھی طرح سے خشک کریں، اور اسے خشک جگہ پر رکھیں، کیونکہ نم اسے خراب کر دے گا۔" 1679-"جھنڈوں اور پیالوں کو اوپر سے نیچے تک کچلا دیں، کراس وائز نہیں، لیکن بیسن اور پیٹنوں کو کچرے کے گول رخ پر ہونا چاہیے، ایکروس نہیں، اور کسی بھی طرح سے چاک، ریت یا نمک کا استعمال نہیں کرنا چاہیے" اگرچہ تاریخ کے مطابق، یہ ہدایات چاندی کی صفائی اور پالش کے موجودہ طریقوں سے بہت ملتی جلتی ہیں۔ موجودہ طرز عمل درج ذیل حصوں میں ان مختلف طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے جن میں چاندی کی اشیاء کو صاف اور پالش کیا جا سکتا ہے۔ ذیل میں بیان کردہ کچھ طریقے چاندی کی سطح کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، جیسے کھرچنا یا تیز داغ لگانا۔ اگر ذیل کے طریقوں کے بارے میں کوئی سوالات ہیں، خاص طور پر آثار قدیمہ، قدیم یا حساس اشیاء سے نمٹنے کے دوران، تو کسی محافظ سے مشورہ کیا جانا چاہیے۔ عجائب گھر کے تحفظ کے طریقے-تاریخی اشیاء پانی کی حساس اشیاء کو گیلے ہونے سے بچنے کے لیے پلاسٹک کی لپیٹ میں رکھا جاتا ہے۔ تیز (فارماسیوٹیکل گریڈ) کیلشیم کاربونیٹ اور ڈیونائزڈ پانی کا ایک سلری بنایا جاتا ہے اور چاندی کے ٹکڑے پر روئی کے راگ یا روئی کی گیند سے رگڑا جاتا ہے۔ یہ سفارش کی جاتی ہے کہ سلری کو کھرچنے کے لیے نیچے یا چاندی کے غیر مرئی علاقے میں آزمایا جائے۔ اگر گارا بہت زیادہ کھرچنے والا ہے تو یہ سطح کو کھرچ دے گا اور مستقبل میں داغدار ہونے کے امکانات کو بڑھا دے گا۔ پالش کو نرم کپڑے سے لگایا جاتا ہے اور سرکلر حرکت میں پالش کیا جاتا ہے۔ اضافی پانی کو خشک کرنے میں مدد کے لیے بعض اوقات گارا کے مرکب میں ایتھائل الکحل شامل کیا جاتا ہے۔ سلری کا مرکب پورے ٹکڑے پر اس وقت تک لگایا جاتا ہے جب تک کہ مکمل طور پر پالش نہ ہو جائے۔ سیاہ داغ بعض اوقات سطح پر واقع ہوتے ہیں اور انہیں ہٹانے کے لیے ایک سے زیادہ بار پالش کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ زیادہ پالش کرنا چاندی کے ساتھ ایک مسئلہ ہے اور دھات کی سطح کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ پالش کرنے کے بعد، چاندی کی چیز کو ڈیونائزڈ پانی سے دھویا جاتا ہے اور سوتی کپڑے سے سکھایا جاتا ہے۔ ایک بار صاف اور خشک ہونے کے بعد چاندی کو تیزاب سے پاک ٹشو پیپر میں لپیٹا جاتا ہے اور ایک مہر بند پلاسٹک کے تھیلے میں رکھا جاتا ہے۔ ہوا میں موجود کسی بھی سلفر کو جذب کرنے کے لیے تھیلے میں ایک 3 ایم اینٹی ٹارنیش پٹی بھی رکھی جاتی ہے۔ ٹشو پیپر کو بفر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تاکہ چاندی کی سطح کو اینٹی ٹارنیش پٹی کے ساتھ رابطے میں آنے سے روکا جا سکے۔ ویڈنگز ویڈنگز وہ کپڑے ہیں جو نامیاتی سالوینٹ سے بھرے ہوئے ہیں۔ چونکہ ان میں پانی کے بجائے سالوینٹس ہوتے ہیں، اس لیے انہیں دھات کی ایسی اشیاء کو پالش کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے جو پانی کے سامنے نہیں آسکتی ہیں۔ پالش کرنے والی گھاٹیاں کھرچنے والے ذرات کو پیچھے چھوڑ دیں گی اور باقیات کو نرم برش کا استعمال کرتے ہوئے یا سطح کو نرم کتانی کپڑے سے رگڑ کر ہٹایا جا سکتا ہے۔ قدرتی طریقے درج ذیل حصوں میں وہ طریقے شامل ہیں جو چاندی کی سطح کو صاف کرنے کے لیے پانی اور نمک جیسے قدرتی طریقوں کا استعمال کرتے ہیں۔ کچھ طریقے گرمی کا استعمال کرتے ہیں جو چاندی کے میز کے برتنوں جیسے موم بتیوں یا چاقو کے ہینڈلز کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے۔ چاندی کی اشیاء کی دراڑوں میں پھنسا ہوا پانی داغدار ہونے کو تیز کر سکتا ہے۔ واحد اجزاء-دانتوں کا پیسٹ صاف کپڑے کے ساتھ نرم کھرچنے والے کے طور پر نرم برسٹل دانتوں کے برش کے ساتھ لگایا جاتا ہے اور پانی میں دھویا جاتا ہے۔ ابلتے پانی کا غسل-چاندی کی چیز یا ٹکڑوں کو ایلومینیم کے برتن میں رکھا جاتا ہے اور پانی سے ڈھانپ دیا جاتا ہے۔ ایک چمچ نمک اور بیکنگ سوڈا ملا کر تین منٹ تک ابال لیا جاتا ہے۔ ٹھنڈا ہونے کے بعد، چاندی کو صابن والے گرم پانی کے مرکب میں رکھا جاتا ہے اور سوتی کپڑے سے صاف کیا جاتا ہے اور پھر ایک علیحدہ سوتی کپڑے سے سکھایا جاتا ہے۔ غسل بھگوانا-ایک شیشے کے بھوننے والے پین کو ایلومینیم ورق کے ساتھ لائن کیا جاتا ہے جس کا مدھم رخ نیچے کی طرف ہوتا ہے۔ چاندی کو ورق کے اوپر رکھا جاتا ہے اور ایک چوتھائی ابلتے ہوئے پانی کو دو چمچ بیکنگ سوڈا کے ساتھ ٹکڑوں پر ڈالا جاتا ہے۔ چاندی پانچ منٹ تک ڈوبی رہتی ہے اور اسے صاف کپڑے سے سکھایا جاتا ہے۔ کیمیائی ڈپس چاندی کو پالش کرنے کا ایک مقبول اور تیز طریقہ کیمیائی ڈپس کا استعمال ہے۔ ڈپس چاندی کی داغدار سطح کو انتہائی تیز رفتار سے تحلیل کرکے کام کرتے ہیں۔ بہت سے ڈپس ایسڈ اور دیگر ایجنٹوں سے بنے ہوتے ہیں۔ ایسڈ بہت تباہ کن ہوتے ہیں اور چاندی کی سطح کے ساتھ ساتھ صارف کے لیے بھی خطرہ پیدا کرتے ہیں۔ ڈپس بند سطحوں والی اشیاء جیسے موم بتیاں، ٹرافیاں اور کھوکھلی اجزاء والے چائے کے برتنوں کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں کیونکہ کیمیائی کھوکھلی جگہ میں رس سکتا ہے اور اسے کبھی نہیں ہٹایا جا سکتا۔ میوزیم کے معیار کی پالش کے برعکس، کیلشیم کاربونیٹ اور ڈیونائزڈ پانی کے سلری کو استعمال کرتے ہوئے، ڈپس تیز اور کم مہنگے ہوتے ہیں۔ تاہم، ڈپس چاندی، سونے اور دیگر دھاتوں کی سطحوں پر زیادہ کھرچنے والے ہوتے ہیں۔ جیفری ہرمن اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ طریقہ چاندی کو نقصان پہنچاتا ہے۔ لیزر کی صفائی کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مندرجہ بالا عمل قدرتی طور پر چاندی کی صفائی کا باعث بنتا ہے، جو کسی بھی گندگی اور آلودگیوں کو دور کرنے کے لیے لیزرز سے گزرتا ہے۔ پلازما کی صفائی کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پالش کرنے والے پہیے پالش کرنے والے پہیے، جنہیں بفنگ پہیے یا پالش کرنے والے موپس بھی کہا جاتا ہے، کیمیائی طور پر داغ کو ہٹانے کے بجائے جسمانی طور پر سطح سے داغ کو دور کرنے کے لیے ایک مخصوص برقی اوزار کا استعمال کرتے ہیں جیسا کہ کیلشیم کاربونیٹ سلری یا تجارتی ڈپس کے ساتھ ہوتا ہے۔ چونکہ چاندی نرم ہوتی ہے، اس لیے سطح کو آسانی سے کاٹا یا کھرچا جا سکتا ہے۔ چاندی، سونے اور چڑھایا ہوئی اشیاء کے لیے استعمال ہونے والی اہم بفنگ قسم کینٹن فلانیل ہے۔ یہ فلانیل بہت نرم مواد سے بنا ہے اور چڑھایا ہوا، لاکھ دار، یا دیگر نرم سطحوں کو کھرچ نہیں پائے گا۔ بفنگ پہیوں کے ساتھ، مواد کو پالش کرنے میں مدد کے لیے مخصوص مرکبات استعمال کیے جاتے ہیں۔ چاندی اور سونے کی سطحوں کے لیے استعمال ہونے والے مرکبات کی دو اہم اقسام سرخ اور نیلے مرکبات ہیں۔ سرخ، جسے جویلرز روج بھی کہا جاتا ہے، بغیر کسی کاٹنے کے عمل کے پالش کرتا ہے۔ نیلے رنگ کا مرکب ایک ڈرائر کمپاؤنڈ ہے اور اسے بغیر چکنائی والے پہیے کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے جو سطح کو کاٹتا یا کھرچتا بھی نہیں ہے۔ عجائب گھر کے تحفظ کے طریقے-آثار قدیمہ کی اشیاء آثار قدیمہ کی چاندی کی اشیاء تحفظ کی بحالی کی منصوبہ بندی یا انجام دینے میں غلطیوں کے لیے خاص طور پر حساس ہیں۔ آثار قدیمہ کی چاندی کی اشیاء سے منسلک ضروری مسئلہ ٹوٹا ہوا ہے۔ کچھ اشیاء، جیسے کہ وہ جو مکمل طور پر منرلائزڈ، نییلوڈ، یا گلٹ ہیں، خاص طور پر پریشانی کا باعث ہیں۔ آثار قدیمہ کی اشیاء سے نمٹنے کے دوران، مستقل علاج کے مقابلے میں بدلنے والے عمل، جیسے کہ پیرالائڈ بی-72 گلو کے استعمال کو ترجیح دی جاتی ہے۔ بینزوٹریازول کو آثار قدیمہ کی اہمیت کے لیے زنگ روکنے والے کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مناسب حفاظتی کوٹنگز میں پیرالائڈ بی-72 (یا پیرالائڈ بی 67-سفید روح میں گھلنشیل) اور نشاۃ ثانیہ موم شامل ہیں۔ بیرونی کانسی کی اشیاء کا تحفظ اور بحالی بھی دیکھیں دھاتوں کا تحفظ اور بحالی تانبے پر مبنی اشیاء کا تحفظ اور بحالی فیرس اشیاء کا تحفظ اور بحالی شیشے کی اشیاء کا تحفظ اور بحالی ہاتھی دانت کی اشیاء کا تحفظ اور بحالی سیرامک اشیاء کا تحفظ اور بحالی مزید پڑھنے والی کتابیں سیلون، ایل۔ میٹلز اینڈ کوروژن: اے ہینڈ بک فار کنزرویشن پروفیشنل، اوٹاوا 2004۔ کیٹیلو، ڈی۔ ایل ریسٹورو ڈیلی اوپیر ان ارجنٹو (چاندی کے نمونوں کی بحالی)، ناپولی 2008۔ کیٹیلو، سی۔ ارجنٹائن اینچی۔ ٹیکنالوجی، ریستوراں، کنزرویزیون۔ افواہیں اور افواہیں، سورینٹو 2000۔ شمٹ-اوٹ، کے۔ رینگنگ وان سلبروبرفلیچن، اسٹٹ گارٹ 1996۔ کرونین، جے ایم۔ دی ایلیمنٹس آف آرکیالوجیکل کنزرویشن، لندن 1990۔ حوالہ جات۔ ثقافتی ورثے کا تحفظ اور بحالی کٹاؤ کی روک تھام